446 L. RINMAN. 



stensen af detta polycarburet, och denna benämning har sedan 

 icke blifvit allmänt antagen. Han yttrar sig om grafit på föl- 

 jande sätt'): "När stålets kokhalt uppgår till J,9 procent, är det 

 knappt smidbart; i detta tillstånd skulle det kunna kallas tack- 

 jern, men det låter ännu tänja ut sig vid vanlig temperatur och 

 det eger ännu icke egenskapen att genom ytterst långsam afsval- 

 ning efter smältning af sätta en del af sin kolhalt i form af gvafit. 

 Detta inträffar först, då det kolbundna jernets kolhalt stigit till 

 2,3 procent." 



Man har således tre former, under hviika kolet i stål och i 

 tackjern afskiljer sig, då dess utlösning sker med chlorvätesyra 

 eller utspädd svafvelsyra, nemligen som grafit (ur tackjern), som 

 kolbundet jern ur ohärdadt tackjern och stål (enligt Carons un- 

 dersökning) och som kolbundet väte utur härdadt tackjern och 

 stål. Alla dessa formerna förekomma tillsammans hos ohärdadt 

 tackjern, de båda sednare hos ohärdadt stål och tackjern och den 

 sistnämnde hos härdadt stål och tackjern. Tills vidare kunde 

 man ju kalla den del af kolet i ohärdadt stål, som under lång- 

 sam lösning afskiljer sig, för cenientkol och kolet i härdadt stål 

 för härdningskol. 



För att bestämma holhalten hos tackjern, blir det således 

 nödvändigt att bestämma suraman af grafit, cementkol och härd- 

 ningskol. Grafiten bestämmes medelst tackjernets hastiga lösning 

 i stycken med tillhjelp af högsta värme ^), grafit och cementkol 

 tillsammans bestämmas genom tackjernets långsamma lösning, och 

 slutligen bestämmas cementkol och härdningskol tillsammans me-' 

 delst jod. Visserligen fordras direkt undersökning om, huruvida 

 cementkolet ingår i samma förening med jod, som härdningskolet, 

 innan man härutinnan kan vara fullt säker, men af beräkningar 

 på åtskilliga undersökningar synes antagandet att så är, vara 

 fullt berättigad t. 



*) Karstens Archiv Bd. XXI. S. 500. 



^) 15 C. C. chlorvätesyra af 1,12 e. v. och 15 C.C. utspädd svafvelsyra (5 



delar vatten, 1 del svafvelsyrehydrat) plägar tagas till 1 gramm tackjern 



eller stål. 



